«22 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



m'a paru intéressant de voir comment les métaux alcalino-lerreux se com- 

 portent vis-à-vis du métal précieux; je poursuis cette étude en ce moment 

 en utilisant le calcium de Bitterfeld qui m'a déjà servi dans des recherches 

 antérieures sur des sujets analogues. 



CHIMIE MINÉRALE. — Ldusténite. Note de M. Ed. Maurer, 

 présentée par M. Henry Le Chatelier. 



Dans ses recherches sur les constituants des aciers, M. Osmond a signalé l'existence 

 d'une solution solide de carbone dans le fer y, qu'il a appelé auslénile. du nom du 

 savant directeur de la Monnaie royale de Londres, sir Roberts Âusien. Ce conUituant 

 est caractérisé par l'absence de propriétés magnétiques et une limite élastique très 

 basse, comparable à celle du fer recuit. Il est normalement stable aux températures 

 élevées, mais on peut, dans certaines conditions, le conserver jusqu'à la température 

 ordinaire, par une trempe suffisamment énergique. Les échantillons les plus nets, pré- 

 parés par M. Osmond. avaient été obtenus en partant d'un acier de cémentation à i,6 

 pour 100 de carbone, trempé à la sortie du four. Ce métal renfermait au plus deux 

 tiers d'austénite, le reste étant formé de martensite, c'est-à-dire du constituant normal 

 des aciers trempés. 



De nombreuses tentatives, faites depuis pour obtenir de l'austénite pure en partant 

 d'alliages de fer et-de carbone, sans intervention de quantités notables de métaux 

 étrangers, avaient toutes échoué. On ne connaissait que deux alliages franchement aus- 

 ténitiques. l'acier-manganèse à i3 pour loo de Mn de M. Hadfield, et le ferro-nickel 

 à 25 pour 100 de Ni. 



Sur le conseil de M. Osmond, j'ai repris l'étude de cette question, en 

 parlant de métaux à faible teneur en nickel ou en manganèse et à teneur 

 élevée en carbone. Les expériences ont porté sur trois aciers, qui avaient 

 déjà servi antérieurement aux études de M'"^ Curie sur les aciers à aimant. 

 Le Tableau suivant donne leur composition : 



1. II. III. 



Nickel 3,73 » » 



Manganèse » ' > 83 2,20 



Carbone >,2i 1,18 1,94 



Silicium 0,28 0,88 0,94 



Les échantillons furent chauffés i5 minutes à 1050° et trempés dans l'eau 

 "lacée. Les deux premiers échantillons donnèrent surtout de la martensite; 

 le troisième, au contraire, de l'austénite pure. 



Cette austénite, examinée par les méthodes de la mélallographie, était 



